£o. A R G 



ramalgamation est complète, on lave cet amalgame dans 

 une eau courante qui enlève les terres; l'amalgame reste 

 pur daïis le lavoir. 11 s'agit alors d'en séparer l'argent. 



On met l'amalgame dans des chausses de laine que Ton 

 serre fortement ; une partie du mercure est chassée et filtrée 

 à travers la laine . il ne contient pas sensiblement d'ar- 

 gent. 



On reprend l'amalgame ainsi exprimée et privée de son 

 excès de mercure ; on la moule dans des pyramides tron, 

 quées à base carrée. On place ces pyramides dans une es- 

 pèce de grand creuset; on le recoflvre de feu. Le mercure 

 chauffé abandonne presque entièrement l'argent etcoule da .is 

 la partie inférieure du creuset, qui est quelquefois plongé 

 dans l'eau. On.reprend la masse d'argent presque entièrement 

 privée de mercure, et la faisant chauffer très-fortement on 

 la réduit à l'état pur. 



Nous avons dit que les mines d'argent du Potosi contien- 

 nent, outre l'argent natif, une assez grande quantité d'ar- 

 gent muriaté. Sage conclut de cette observation que cette 

 méthode d'extraction est vicieuse. H dit, premièrement, qu'en 

 chauffant le minerai pour favoriser l'incorporation du sel 

 et du mercure , on doit perdre beaucoup d'argent muriaté , 

 qui est volatil ; mais je crois que la chaleur que l'on 

 donne est trop foiblc pour produire cet effet : secondement, 

 que le mercure, qui s'empare de l'argent métallique, laisse 

 l'argent muriaté, qu'il ne peut décomposer; on pourroit 

 observer que la chaux que l'on ajoute doit opérer celle 

 décomposition : troisièmement enfin, que les lavages en- 

 traînent en pure perte l'argent oxidé. Il propose de traiter 

 cetfe mine en grand par la fonte avec la chaux et les sco- 

 ries de fer, qui décomposeront le muriaté d'argent et désoxi- 

 deront ce métal. 



Les mines d'argent noir qui se trouvent avec celJe-ci sont 

 traitées par la fonte avec le plomb et par la coupellation. 



Quoique les mines d'argent de Freyberg ne renferment 

 pas ce métal à l'état natif, Deborn est parvenu à les traiter 

 ieaifcoup plus économiquement qu'on ne faisoit, en y ap- 

 pliquant le procédé de l'amalgamation ; ce procédé doit 

 être précédé ici d'opérations métallurgiques, dont le but 



